— 1922 — 
Filo N° 2 
i Modulo | Coefficient crataro | Modulo | Coefficiente | 
Temperatura | gi tenacità |d’allungamento || 1®MPeratura |; tenacità | d'allangamento 
t IP f ) t 
IO 5245 0,130 180° 3330 0,170 
40 4954 0,115 200 3154 0,261 
60 4834 0,119 220 2898 0,289 
80 4689 0,120 240 2609 0,270 
100 | 4371 0,149 260 2292 0,270 
120 4125 0,152 280 2228 0,390 
140 3861 0,169 300 1900 0,948 
i 160 | 3610 7 0,149 
Filo N° 3. 
Wa Modul Coefficient Modul Toemicioni 
Temperatura di PARA dales Temperatura di pe Palluagazionio 
t I ) t 
12° 4664 0,117 180° 2976 ._ 0,166 
40 4382 0,101 200 2867 0,258 
60 4431 0,119 220 2663 0,238 
80 4164 0,141 240 2515 0,242 
100 3892 0,123 260 2161 0,260 
120 3868 0,155 280 2015 0,300 
140 3527 0,140 300 1637 0,217 
160 3310 0,184 o 
Si ruppero in- tutto circa 200 pezzi di filo. Nelle varie sperienze fatte con uno 
stesso filo e ad una stessa temperatura si ebbero risultati molto concordanti fra loro: 
la maggior differenza tra i pesi producenti la rottura ed il loro valore medio fu in 
generale di circa !/, di questo stesso valore; solamente in rari casì siffatta diffe- 
renza si trovò di circa !/,». Minore concordanza si ebbe invece ad osservare tra gli 
allungamenti nelle sperienze ad alta temperatura, i quali allungamenti in qualche 
caso presentarono rispetto al valore medio differenze toccanti persino !/; del valore 
medesimo. 
Il modulo di tenacità del filo più grosso è notevolmente minore di quello degli 
altri fili. Invece il coefficiente d’ allungamento procede per tutti e tre i fili molto 
